ALOIDEOS 
I 5 8 
! 
H • 
f L 
1 r l 
VARIEDADES. — i. a Cristalizada en prismas exagona- 
les ó tablas rectangulares, modificadas en sus ángulos. 2. a 
Acicular, constituida por agujas muy finas que comunican 
un aspecto erizado al mineral ó roca en que se halla. 3. a 
Concrecionada, se presenta de color gris amarillento y com- 
puesta en algunos casos de pequeños cristales fibroso-radia- 
dos, cuya particularidad no se observa en la variedad con- 
crecionada de la calamina ó carbonato de zinc. 4. a Compacta, 
de color amarillo con zonas ó fajas mas claras; se distinguen 
las variedades de esmisonita de ciertas especies de silicatos, 
con las cuales se confunden á primera vista, por el precipi- 
tado blanco de óxido de zinc que produce la disolución ní- 
trica cuando se la trata por el amoniaco. 
Yacimiento. — Esta especie mineralógica ofrece dos 
yacimientos diferentes: i. a en filones en los terrenos prima- 
rios ó paleozoicos, 2. a en masas mas ó menos irregulares de 
sedimentos modernos, constituyendo verdaderos depósitos 
mas ó menos considerables en unión con la calamina, siendo, 
no obstante, esta última especie la parte mas importante de 
los depósitos calaminares. Se halla la esmisonita en Bélgica, 
Inglaterra, Silesia, Francia, Siberia, Escocia, etc. En España 
existe en las mismas localidades que la especie anterior. 
Usos. — Para la obtención del zinc. 
ZINCITA — ZINC OXIDADO ROJO— OXIDO DE ZINC MANGANE- 
SÍFERO — Fórmula química ZnO 
C ARACTÉRES. — Ea zincita, denominada también espar- 
talita y brucita, tiene por forma primitiva, según Mohs, un 
prisma romboidal recto de 120 o ; pero Filips y otros minera- 
logistas creen que esta especie cristaliza en romboedros aná- 
logos á los que ofrecen el óxido férrico anhidro, y el óxido 
crómico; su color es el rojo pardusco, rojo de jacinto, ó ana- 
ranjado; lustre vitreo bastante intenso, trasluciente en los 
cortes; raya á la fluorina y se raya por la fosforita, siendo su 
peso específico de 5,4. Infusible al soplete por sí sola, pero 
mezclada con el bórax produce un vidrio amarillo y traspa- 
rente; se disuelve sin efervescencia en el ácido nítrico. 
COMPOSICION SEGUN BRUCE 
Oxido de zinq/v •/. / ./ J Ib .11 
Oxido rojo de manganeso. . . 
88 
12 
100 
Los análisis posteriores hechos por Berzelius y otros quí- 
micos. han dado menos cantidad de óxido de manganeso de 
la que aparece en la composición anterior, por lo que hoy se 
considera la zincita como un óxido de zinc coloreado acci- 
dentalmente por una corta proporción de óxido de manga- 
neso. 
YACIMIENTO. —Se presenta en láminas pequeñas in- 
terpuestas entre los cristales ó granos de la Franklinita (ferro- 
manganita de zinc y de hierro) en Franklin, Sparta y Sterling 
en Nueva Jersey (Estados Unidos). 
Metalurgia del zinc. — El procedimiento que se 
sigue para obtener este metal de las calaminas y blendas, 
consiste esencialmente en lo siguiente: se reducen primero 
las sustancias indicadas á polvo y después se someten á la 
torrefacción en hornos á propósito; luego se mezcla el mine- 
ral que resulta (óxido de zinc puro ó una mezcla de este 
óxido y de sulfato) con carbón y se introduce en crisoles de 
barro, que se someten á un fuerte calor blanco. Los crisoles 
están provistos de tubos ó alargaderas que descienden, atra- 
vesando el suelo del horno, á un recipiente de palastro colo- 
cado en la parte inferior, y que contiene cierta cantidad de 
agua para recibir el metal fundido. En este tratamiento, el 
zinc está sometido á la destilación denominada per deseen - 
sum (1); el vapor que se forma desciende por las alargade- 
ras, saliendo al través del tapón de corcho que llevan en la 
abertura superior, que está en comunicación con los crisoles; 
de este modo cae el metal gota á gota en el recipiente de 
palastro donde se solidifica. 
GÉNERO— NÍQUEL 
El níquel no se presenta libre en la naturaleza, y sí solo 
combinado con el azufre y arsénico. Fué descubierto por 
Cronstedt en 1751, desde cuya época se considera como un 
metal especial. Este cuerpo ofrece, cuando está aislado, un 
color blanco ligeramente agrisado, lustre metálico, dúctil, 
maleable y tenaz; tan magnético como el hierro, perdiendo 
esta propiedad cuando se somete á la temperatura de 400 o ; 
su densidad relativa está representada por 8,3. Se altera muy 
poco en contacto del aire húmedo, pero si se le calienta se 
convierte en óxido; se disuelve en los ácidos hidroclorico y 
sulfúrico diluidos, asi como también en el nítrico; las disolu- 
ciones, que son de un color verde mas ó menos intenso, 
dan un precipitado verde claro por medio de la potasa. 
USOS.— Se emplea el níquel para preparar una aleación 
susceptible de un hermoso pulimento y que puede adquirir 
el lustre de la plata; esta aleación, llamada plata alemana, 
argentan ó maíllechort, se compone de 40 partes de níquel, 
60 de zinc y 100 de cobre. Se emplea para la fabricación de 
cubiertos y objetos de adorno, sobre todo para los coches, ar- 
neses, etc.; los cubiertos de plata alemana tienen el inconve- 
niente de que se oxidan con facilidad, especialmente en 
presencia de líquidos ácidos, y producen de este modo com- 
puestos venenosos. 
Las especies incluidas en el género níquel presentan los 
siguientes caractéres: color blanco, gris ó rojizo; rayan al 
espato flúor y se dejan rayar por el feldespato ortosa; soluble 
en los ácidos, ofreciendo las disoluciones un color verde ca- 
racterístico, que dan por el amoniaco un precipitado verde 
(hidrato de níquel); producen, cuando se les somete al fuego 
de oxidación, una coloración amarilla con una ligera tinta 
morada; si á la perla que resulta se añade una pequeña canti- 
dad de nitrato potásico y se calienta nuevamente, se produ- 
ce un color rojo púrpura. Las especies mas importantes de 
este género son: la niquelita, antimoniquel, Brehitoptita y 
disomosa. 
NIQUELINA Ó KUFER NÍQUEL— níquel arsenical 
— arseniuro de NIQUEL — Fórmula química NiAs 
CARACTERES. — La forma primitiva de la niquelina es 
el prisma exagonal regular derivado del cuarto sistema; forma 
muy rara en la naturaleza, siendo la manera mas general de 
presentarse esta sustancia la de masas amorfas ó en estado 
de diseminación; su color es el amarillo rojizo parecido al del 
cobre, de donde toma el nombre de kufer níquel que le dan 
los mineralogistas alemanes; lustre metálico quebradizo, de 
fractura desigual y concoidea; raya á la fosforita y se deja 
rayar por el ortosa, presentando una raya ó polvo de color 
pardo negruzco; el peso especifico es de 7,5; desprende olor 
aliáceo por la percusión. Al soplete exhala vapores arsemea- 
les ó se funde en un glóbulo metálico blanco y quebradizo; 
comunica al vidrio del bórax un color amarillento rojizo 
que, por enfriamiento, se convierte en incoloro; se disuelve 
i 
( 1) Procedimiento seguido en Inglaterra; en Bélgica y Silesia se em- 
plea el llamado ter aseen sum. 
